222 COSMOS. 



dans la premiere variete. Enfin, Taction prolongde des acides et 

 surtout de I'eau regale, ne parait pas tout h fait nolle sur leur 

 surface. Onles obtient toutes les foisqu'onmaintientraluminium 

 enexcfes et I'acide borique au contact, dansun creuset de charbon, 

 k une haute temperature et pendant longtcmps. II faut au moins 

 cinq lieures de la clialeur necessaire a la fusion du nickel. Bien peu 

 de creusets supportcnt cette epreuve. 



Leur composition est tres- variable. Voici une analyse qui donne 

 une idee des proportions moyenncs des substances qui y entrent. 

 L'analyse porte sur un tres-bel echantillon fait avec des cristaux 

 cboisis; carbone, 4,2; aluminium, 6,7; bore, 89,1. 



Si Ton parvient jamais a produire des cristaux un peu gros et 

 non macles de cette substance, ci coup stir, elle pourrait etre em- 

 ployee en joaillerie. 



3" La plus dure de toutes les varietes de bore, plus dure incom- 

 parablement que la premi;ire, mais surtout que la seconde, s'ob- 

 tient en epuisant, i plusieurs reprises, Taction de Tacide borique 

 en grand exces sur Taluminium et a une temperature telle que 

 tout Tacide borique en exces soil volatilise. G'est ainsi que pour 

 obtenir un ou deux grammes de cette matiere,il faut volatiliser en 

 vases clos, dans les appareils de charbon que nous avons deja 

 decrits, vingt ou trente grammes d'acide borique, en chauffant 

 chaque fois pendant deux ou trois lieures. II reste alors dans le 

 creuset une masse caverneuse, ronge-chocolat clair, herissee de 

 cristaux de bore d'un grand eclat, dont il faut enlcver encore le 

 fer ou les metaux etrangers et Taluminium par la sonde et Tacide 

 chlorhydrique. Malheureusement le bore ne pent etre ainsi separe 

 de Talumine quiTimpregne et dont on reconnait facilement la pre- 

 sence; c'est pourquoi nous n'en pouvons donner ici Tanalyse, 

 quoique cette matiere nous paraisse evidemment la plus pure des 

 trois varictes (1). 



Cette masse de bore parait au microscope composee entiere- 

 ment de petits cristaux : c^ Tail nu on en apercoit de tres-nets et 

 tres-dislincts, quoique cxcessivement petits et echappant a la 

 mesure. La durete de cette matiere est telle que, d'apres M. Guillot, 

 dlene le cMepas audiamant, et apres sonemploi, on la retrouve 



(1) On remarquera que I'aliimine, en presence du chlore et du cliarbon que con- 

 tienl le bore, et peut-eire du bore liii-merae, peut donner de Toxyde de carbone el du 

 chlorure d'aliimiuium Nousavoiis dii metlre uu grand soin a separcr, avaiit toutes nos 

 analyses, raluinine du bore par un triage parfait des cristaux, pour ccliapper a cette 

 cause d'erretir autant qu'il est possible. 



